﻿Versuche 
  an 
  Silicaten. 
  O 
  

  

  auf 
  1 
  g 
  SiC>2 
  die 
  fünffache 
  Menge 
  des 
  wasserhaltigen 
  Beryllium- 
  

   nitrates 
  verwendet 
  wurde, 
  außerdem 
  wurde 
  noch 
  etwas 
  

   Ammoniumfluorid 
  zugesetzt, 
  um 
  den 
  Schmelzpunkt 
  zu 
  er- 
  

   niedrigen. 
  

  

  Trotzdem 
  war 
  die 
  Schmelze 
  bei 
  zirka 
  1300° 
  imFourquignon- 
  

   ofen 
  nicht 
  dünnflüssig 
  geworden. 
  Bei 
  der 
  Erkaltung 
  ergab 
  es 
  

   sich, 
  daß 
  in 
  der 
  Schmelze 
  kurzsäulige 
  Prismen 
  vorhanden 
  waren, 
  

   welche 
  aus 
  dem 
  Prisma 
  und 
  einem 
  Rhomboeder 
  als 
  Kopfflächen 
  

   bestanden. 
  Herr 
  Dr. 
  H.Michel 
  hat 
  die 
  Winkel 
  verglichen 
  und 
  

   fand, 
  daß 
  sie 
  Winkeln 
  der 
  natürlichen 
  Krystalle 
  entsprechen. 
  

   Der 
  Winkel 
  zwischen 
  Prisma 
  und 
  Rhomboeder 
  beträgt 
  1 
  10 
  bis 
  

   113°. 
  

  

  Die 
  optischen 
  Eigenschaften 
  des 
  erhaltenen 
  Beryllium- 
  

   silicates 
  stimmen 
  sehr 
  gut 
  mit 
  jenen, 
  welche 
  an 
  den 
  natürlichen 
  

   Krystallen 
  erhalten 
  wurden, 
  überein. 
  Herr 
  Dr. 
  H. 
  Michel 
  fand 
  

   für 
  sie 
  Brechungsquotienten 
  

  

  N» 
  

  

  1-650 
  

  

  N 
  B 
  > 
  1-650, 
  

  

  Doppelbrechung 
  positiv, 
  ziemlich 
  schwach, 
  ungefähr 
  0*015. 
  

  

  Eine 
  chemische 
  Untersuchung 
  konnte 
  leider 
  nicht 
  durch- 
  

   geführt 
  werden, 
  weil 
  die 
  Krystalle 
  durch 
  eine 
  glasige 
  Masse 
  

   verbunden 
  sind 
  und 
  wegen 
  der 
  geringen 
  Größe 
  der 
  Krystalle 
  es 
  

   nicht 
  gelang, 
  diese 
  von 
  der 
  Glasmasse 
  zu 
  isolieren. 
  Daneben 
  

   finden 
  sich 
  noch 
  langnadelige 
  Kryställchen, 
  deren 
  Identität 
  mit 
  

  

  